einiger  natürlich  kristallisierter  Oxyde  und  Sulfide  etc.  33 
Herr  Beijerenck  annimmt.  Elektrolyse,  sondern  Reduktion 
durch  naszi  er  enden  Wasserstoff  (vergl.  p.  29). 
Obgleich  bei  anderen  Stücken  ähnliche  Werte  gefunden 
wurden,  so  ist  trotzdem  höchst  wahrscheinlich  dieser  Wert 
als  zu  groß  anzunehmen,  da  sich  bei  allem  untersuchten 
Molybdänglanz  Zwischenlageningen  von  Chlorit  finden.  Bei 
höheren  und  tieferen  Temperaturen  konnten  Stäbe  parallel 
zur  Achse  nicht  untersucht  werden,  da  man  in  die  Vor- 
richtungen hierfür  nur  Stäbe  mit  geringem  Querschnitt  ein- 
spannen konnte.  Diese  ließen  sich  nur  von  geringer  Länge 
herstellen,  zerblätterten,  ließen  sich  nicht  in  Calciumcarbonat 
einbetten,  verursachten  so  viele  Schwierigkeiten,  daß  ein  Ver- 
such mit  ihnen  aufgegeben  wurde. 
In  der  Blätterrichtung-  senkrecht  zur  Hauptachse  wurde 
der  Widerstand  eines  cmb  bei  14"  =  0,858  Q  gemessen. 
t 
w  (specif.) 
+  19 
0.790 
—  65 
8,33 
—  145 
355 
—  185 
über  1400 
m 
0:790 
51 
0.563 
73 
0;470 
19i 
0.790 
61 
0,523 
92^ 
0.409 
1020 
0.0205 
750 
0,0310 
400 
0.106 
20 
0.600 
Die  Widerstandsabnahme  nach  der  Erhitzung1  ist  auf 
die  bessere  Berührung  der  einzelnen  Molybdänglanzblätter 
zurückzuführen  :  es  ist  jedenfalls  keine  chemische  Veränderung 
des  Materials  zu  erkennen. 
Es  muß  darauf  hingewiesen  werden,  daß  alle  bei  diesem 
Material  angeführten  Werte  nicht  sehr  genaue  sind. 
1  Der  Widerstand  von  Stab  II  betrug  vor  der  Erhitzung-  bei  14° 
0.790  n. 
X.  Jahrbuch  f.  Mineralogie  etc.  1906.  Bd.  II.  3 
